62 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Debajo de los Verdeones de color con 37 V2 Vo Cobre, sigue un 

 broceo completo de cerro afirmado y duro, á 2"* de hondura. 



A 5"^ de hondara ya se sacaron Bronces pardos (Pyrrhotina) con 

 Bronce blanco, este último algo cuprífero. Los ensaron dieron tér- 

 mino medio 25 % de ganga y 75 °/o de Bronces de una ley de 48 % 

 Hierro y 4 % Cobre, lo que reducido al mineral incluso la ganga 

 equivale á una ley de 36 7o Hierro y 3 % Cobre, con una ley de Oro 

 de 24 gramos por tonelada. La ley de Oro está contenida en los 

 Bronces cupríferos, pues un ensayodel Bronce pardo puro, hecho en 

 el laboratorio de la Casa de Moneda de Buenos Aires, dio por resul- 

 tado no contener Oro alguno. 



TJn mineral sacado por el Dr. Brackebusch de 6™ de hondura le 

 dio 60 Vo de Bronces, que contenían 8 Vo 7o Cobre ó sean 5.1 Vo 

 sobre el mineral total, con una ley de Oro aproximadamente de 20 á 

 30 gramos por tonelada. 



De 8 á lo"" de hondura los ensayos dieron: 



Piritas de hierro 42 36 24 y JO 7o 



Piritas de cobre 18 Í8 30 y 50 



Ganga 40 46 46 y 40 



Común de ley de cobre 6.25 6.25 10.5 y 17.5 



De 10 412"^ de hondura sacó el mismo señor tres ensayos de una 

 ley de cobre de 8.2, 13 y 21.4 Vo- 



En fin un común de veinte quiebras de mineral de esta hondura 

 dieron 12.32 7^0 y 11-87 7o con 8 gramos y 10 gramos de oro y 

 0.05 7o de plata. 



A 14"" de hondura cuando se alcanzó una guía de casi puro bronce 

 amarillo se ahogó la lumbrera, pero será desaguada por el socavón 

 que abrirá aquí la hondura de 40"". 



Se puede para la región de la lumbrera vieja anotar una hondura 

 de llegar á Bronces amarillos, de 15"\ pero esta quinta zona del 

 mineral verdaderamente esplotable se halla mucho mas abajo en las 

 otras partes del cerro, á los SO'" en donde el socavón la alcanzó en un 

 corto laboreo. En la lumbrera este metal es una mezcla de Bronce 

 amarillo y blanco muy íntima. Ensayos hechos con Bronce blanco 

 aparentemente puro, cuya dureza y raspadura misma no acusaron 

 sino el carácter de Pirita de hierro, dieron 5 Vu cobre. 



La fractura fresca de los Bronces amarillos es de un color verde 

 lustroso, y espuestos al sol cambian después de algan tiempo á un 

 color amarillo subido de Oro y aumentan de lustre. Cuanto mas verde 



